6o Eytelwein 



-,, 22P+I0«G 22.4+10.66 



5 = 16 = —.6 = 4^^ 



SO dafs auch für diesen Fall eine envünsclite Uebcreinsiimmung erhallen wird. 



§.26. Die Anwendung der entwickelten Lehren von der Vertheilung 

 des Drucks auf feste Körper, deren Elasiicität auch noch so grofs oder 

 klein sein mag, ist keinem Bedenken unterworfen, wenn nur der belastete 

 Körper in allen Theilen seiner Länge dem Biegen gleichförmig widersteht. 

 Da es nun wegen der beim Bauwesen vorkommenden Körper und beson- 

 ders in Absicht der üblichen Holzarten von grofser Wiclitigl^eit ist, ob die 

 gefundenen Resultate mit Sicherheit angewandt werden können, so bleibt 

 noch zu untersuchen übrig, ob das Holz nach den gefundenen Gesetzen 

 gebogen wird; in vvclcJiem Falle die Biegungslinie mit der elastischen Kurve 

 übereinstimmen mufs. 



Weil nur gewöhnlich das Eichen- und Kiefernholz bei grofsen Ge- 

 biiuden verwandt wird, so ist es zureichend, ejjiige Versuche zu beschreiben, 

 welclie mit diesen Holzarten zur Ausmittelung der Biegungsiinie angestellt 

 worden sind. Man wählte zu den Versuchen nur trocknes seit zwei Jahren 

 in hiesigen Forsten gehauenes Holz, bei welchem durchgängig keine Acste 

 zu bemerken waren. Jedes Holzstück bildete ein Parallelopipedum, welches 

 mit dem Hobel dergestalt sorgfältig bearbeitet worden, damit keine Holz- 

 faser durchschnitten oder nach der Kunstsprache, das Holz nicht über den 

 Spal'u geschnitten war, weshalb man die Fasern sehr nahe als parallel mit 

 den beiden gegenüberstehenden Aus.senflächon des Holzstücks annehmen 

 konnte. Diese Holzstücke legte mau auf zwei fest mit einander verbundene 

 Rüstböcke, auf deren Obertlieilen sich eiserne Stäbe befanden, um den 

 Holzstücken als Unterlagen zu dicTten. Die eisernen Stäbe waren recht- 

 winklioht bearbeitet und so gelegt, dafs sich ihre obersten Flächen in einer- 

 lei Horizont befanden, wodurch man das tiefe Einschneiden des Eisens in 

 das Holz vermeiden konnte, welches bei zugeschärften aufwärts gehenden 

 Kanten entstehen mufs. Die Holzstücke selbst legte man so auf die Unter- 

 lagen, damit die Holzfasern eine vvagerechte Lage erhielten; auch war auf 

 der vertikalen Seitenfläche des Holzsiücks, eine Linie in gleichen Abstän- 

 den von der Ober- und Unterkante gezogen, so dafs man aus der Gestalt 

 dieser Linie, welche hier die Mittellinie heifsen soll, die Biegung des Holzes 

 beurtheilcn konnte. Befand sich das Holz ohne Belastung auf den Unter- 

 lagen, so war diese Mittellinie wagerecht, und damit man beim Biegen des 



